( i3o3 ) 

 » J'ai obtenu de même avec les oxybromures, vers io° : 



Cal 



PbBrPbO solide -f- HBrsatnréde PbBr(| équiv. par litre), dégage. +i?, ,00 



PbBr2PbO + aHBr, dégage -+-24,97 



PbBr3PbO-f-3HBr, dégage -l-37,8o 



» On tire (le là pour la chaleur de formation, à partir de l'oxyde et du bro- 

 mure anhydre (PbO anhydre + H Br et. saturé de PbBr dégageant 4- 1 4*^°', o), 

 les valeurs suivantes : 



Cal 



PbO anhydre + PbBr anhydre, dégage -1- 2,00 



2PbO + PbBr, dégage + 3,o3 



3PbO -f- PbBr, dégage -h ^,10 



» On voit, d'après ces chiffres, tant pour les oxychlorures que pour les 

 oxybromures, que la chaleur dégagée croît de + i*^"' environ avec l'addi- 

 tion lie i^*! d'oxyde de plomb, les erreurs d'expériences ne pouvant altérer 

 le sens des résultais. » 



MINÉRALOGIE. — Sur la prodiiclion artificielle de la spessartine ou grenat man- 

 ganésifère. Note de M. Ai-ex. Gorgeu, présentée par M. Friedel. 



« Lorsqu'on soumet à l'action d'un courant d'hydrogène, saturé de 

 va|)eur d'eau, un mélange de chlorure de manganèse et d'argile, dans un 

 creuset de platine, à la température du ronge cerise, on obtient, après une 

 detni-lieure, un culot fondu, rose, qui contient en outre du chloruieen 

 excès, un silicate d'alumine et de manganèse cristallisé et des silicates de 

 manganèse. 



» Le silicate double isolé, comme il sera dit plus loin, paraît identique 

 à la spessartine. Ses cristaux, qui mesurent de | à j^-^ de millimètre, 

 affectent comme celle-ci la forme d'icositétraèdres; leur couleur, d'un 

 jaune clair, leur insolubilité dans l'acide chlorhydrique, leur fusibilité en 

 un émail brun au rouge vif, sont autant de propriétés qui leur sont 

 communes avec le grenat manganésifere. 



» La densité de ce silicate double, déterminée à 11° sur 4^ de sub- 

 stance pure, est égale à ^,o5; celles des produits naturels varient entre 

 3,80 el 4.3o. Sa dureté, comprise entre 6 et 7, est inférieure à celle de 

 la spessartine, qui dépasse 7. 



